m P L A 



il est moins lenacc que le fer et le cuivre : un fil de platine 

 ffe deux millimètres de diamètre , peut supporter , sans se 

 rompre, un poids de cent vingt-quatre kilogrammes (environ 

 deux cent cinquante livres). 



Li: platine est plus élastique que l'or et l'argent, et moins 

 que le cuivre et le fer ; il est le moins dilatable des métaux 

 par chaleur , et celui qui suit la marche la plus régulière dans 

 sp. dilatation, ce qui le rend très-propre pour former des me- 

 sures de toutes espèces. 



Le plaline est susceptible de s'allier avec un grand nombre 

 de niétaux ; ses alliages peuvent être divisés en deux sections : 

 1." Alliage de platine ei d' un autre métal ductile. 2.° Alliage 

 de platine et d un métal cassant. Parmi ceux de la première 

 section, on peut citer les suivans : 



i." Alliage formé de platine et de mercure, cassant, en quel- 

 ques proportions que soient les deux métaux. 



2." Alliage de cinq d'étain et d'une de platine , cassant. 



3." Alliage de parties égales de plomb et de platine^ cassant. 



4..° Alliage d'une partie de zinc et de trois àe platine, cassant. 



5° Alliage d'argent et de platine y toujours ductile. 



6.° Alliage de cuivre et plaline , cassant. 



7.° Alliage d'or et de platine , ductile. Ces deux métaux s'al- 

 Hcnt très-bien ensemble ; et tant que la proportion au platine 

 n'excède pas ^î •> il n'altère ni la couleur ni la ductilité de 

 Tor. Cette propriété a rendu le platine dangereux dans le 

 commerce , par la facilité qu'il donne d'altérer le titre de 

 l'or; de là les sévères prohibitions du gouvernement espa- 

 gnol relativement à l'exportation de ce métal. 



8.° Alliage de trois parties de fer et d'une de platine , à peine 

 dffclile. 



9.0 Alliage de parties égales de palladium et de platine , 

 peu ductile. 



J*armi les alliages de la seconde section , on peut comp- 

 ter les quatre que voici : 



«." Alliage d'une partie àe platine a\ec vingt-quatre de Lis- 

 mulh , cassant. 



2." Alliage d'arsenic et de platine. M. Thénard le place au 

 rang des alliages dont on ne connoît point les proportions 

 qu'il faut établir entre les deux métaux ; pour obtenir un al- 

 liage ductile ou cassant , vol. i , pfig. ^iS , il fait observer que 

 l'alliage de deux de platine et vingt d'arsenic, est très-cassant. 



3.° Alliage de parties égales d'antimoine et àc platine, cas- 

 sant. 



4..° Alliage de parties égales de platine et de molybdène , 

 cassant. La densité de cet alliage est plus grande que la den- 

 sité moyenne des deux métaux qui le forment. 



